jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
sur les caractéristiques de viscosité du vernis produit, on a pu, dans chaque cas, non seulement découvrir des conditions anormales, mais aussi donner des méthodes pour y remédier rapidement et efficacement. Si nous considérons la viscosité d'un vernis, nous voyons que nous avons affaire à une substance qui présente les deux types de solutions, à savoir, les solutions vraies, et les solutions colloïdales. Aussi, bien qu'on puisse en juger actuellement, tous les vernis contiennent des corps des deux types, et la viscosité du vernis complet doit être une combinaison des effets de viscosité produits par les deux constituants. Il est intéressant de remarquer aussi que les colloïdes peuvent être de deux types distincts qui diffèrent radicalement dans leurs caractéristiques de viscosité; ils peuvent être des suspensoides, et possèdent alors une viscosité très peu supérieure à celle de leurs moyennes de dispersion ou bien ils peuvent être des émulsoides, et leur viscosité peut alors devenir très grande. Les changements de viscosité que l'on voit se produire pendant le vieillissement, ou qui se développent d'une façon anormale après l'addition de quelques dissolvants, peuvent être, habituellement, provoqués par un changement du caractère des colloïdes présents. Il est heureux que les corps colloidaux soient d'habitude trouvés sous forme d'émulsions, car les émulsions de colloïdes possèdent des caractéristiques si radicalement différentes de celles des solutions vraies, qu'il est possible de les distinguer rapidement et d'une façon certaine. Les viscosités des émulsions, par exemple, dans un certain intervalle de concentration, varient considérablement pour une très petite augmentation de la concentration. Il est possible pratiquement aussi de changer par des moyens appropriés leurs degrés de dispersion quand un tel changement peut être effectué, la viscosité du vernis varie énormément. Ostwald, Freundlich, Zsigmondy et d'autres auteurs ont fait ressortir que les colloïdes du type émulsif possèdent des coefficients de température de viscosité anormaux. Avec un colloidé de concentration déterminée le coefficient de température peut être, soit supérieur soit inférieur à celui auquel on aurait pu normalement s'attendre pour une solution vraie de même concentration. Les courbes que symbolisent les colonnes A B C du tableau II ci-dessous montrent
d'habitude trouvés sous forme d'émulsions, car les émulsions de colloïdes possèdent des caractéristiques si radicalement différentes de celles des solutions vraies, qu'il est possible de les distinguer rapidement et d'une façon certaine. Les viscosités des émulsions, par exemple, dans un certain intervalle de concentration, varient considérablement pour une très petite augmentation de la concentration. Il est possible pratiquement aussi de changer par des moyens appropriés leurs degrés de dispersion quand un tel changement peut être effectué, la viscosité du vernis varie énormément. Ostwald, Freundlich, Zsigmondy et d'autres auteurs ont fait ressortir que les colloïdes du type émulsif possèdent des coefficients de température de viscosité anormaux. Avec un colloidé de concentration déterminée le coefficient de température peut être, soit supérieur soit inférieur à celui auquel on aurait pu normalement s'attendre pour une solution vraie de même concentration. Les courbes que symbolisent les colonnes A B C du tableau II ci-dessous montrent les variations que la température fait éprouver à la viscosité de trois vernis qui représentent probablement le type des solutions vraies. En d'autres termes, les viscosités sont très élevées pour les gommes solubles, très basses pour les huiles polymérisées. Une de ces courbes, par exemple, est celle d'une huile brillante de résine qui ne manifeste pas les propriétés des colloïdes. La forme, convexe du côté de l'origine des coordonnées, que présentent ces courbes viscosité x température, peut être particulièrement remarquée, et on peut observer la ressemblance entre les trois courbes A B C. TABLEAU I Viscosités Température A B C D E F a0~ 35, 40, 45 50 55 60 30~ 20, 21, 22 13 15 17 19 21 2' 2<-),3 'i3 12 14 17,5 73,6 ~0~ 21,~) "4.5 26,6 105 12,1 m 5 50°. 1,)") 20,6 31.6 88. ~.7 61,1 60°. 18,0 18,7 19,7 73,7 76,0 18,8 D'autre part, les colonnes ABC du même tableau correspondent à trois vernis qui peuvent être considérés, sans aucun doute, comme étant de nature colloïdale. Par exemple, le vernis C' montre très nettement l'effet Tyndall, c'est-à-dire qu'il est fortement opalescent quand il est traversé par un rayon de lumière, quoique l'on ne puisse,
de résine qui ne manifeste pas les propriétés des colloïdes. La forme, convexe du côté de l'origine des coordonnées, que présentent ces courbes viscosité x température, peut être particulièrement remarquée, et on peut observer la ressemblance entre les trois courbes A B C. TABLEAU I Viscosités Température A B C D E F a0~ 35, 40, 45 50 55 60 30~ 20, 21, 22 13 15 17 19 21 2' 2<-),3 'i3 12 14 17,5 73,6 ~0~ 21,~) "4.5 26,6 105 12,1 m 5 50°. 1,)") 20,6 31.6 88. ~.7 61,1 60°. 18,0 18,7 19,7 73,7 76,0 18,8 D'autre part, les colonnes ABC du même tableau correspondent à trois vernis qui peuvent être considérés, sans aucun doute, comme étant de nature colloïdale. Par exemple, le vernis C' montre très nettement l'effet Tyndall, c'est-à-dire qu'il est fortement opalescent quand il est traversé par un rayon de lumière, quoique l'on ne puisse, ici, distinguer, par les méthodes ultramicroscopiques employées dans ce laboratoire, les particules solides qu'il doit tenir en suspension. Dans le cas de ce vernis, et de ceux représentés par les courbes A' et B' (vernis qui contiennent des huiles polymérisées d'un degré élevé), on peut voir que la courbe viscosité-température est pratiquement une ligne droite. Ainsi, les déterminations de la viscosité d'un vernis à des températures différentes, et la comparaison des résultats obtenus donneront souvent des renseignements sur le genre de solution auquel appartient ce vernis. Les auteurs cités plus haut, qui se sont occupés de la nature des colloïdes, montrent aussi qu'un changement dans le degré de dispersion de la phase dispersée agit d'une façon radicale sur la viscosité des émulsides en général, la viscosité augmente quand le degré de dispersion décroit. C'est pourquoi l'on peut prévoir que, si nous ajoutons à un vernis colloidal du type émulsif un dissolvant véritable pour sa phase dispersée, ce qui augmente son degré de dispersion, la viscosité diminue. On trouve de tels dissolvants parmi les corps tels que les acides résiniques ou l'huile de lin acide, qui dissolvent véritablement des quantités considérables des huiles fortement polymérisées qui se trouvent dans les vernis.
est pratiquement une ligne droite. Ainsi, les déterminations de la viscosité d'un vernis à des températures différentes, et la comparaison des résultats obtenus donneront souvent des renseignements sur le genre de solution auquel appartient ce vernis. Les auteurs cités plus haut, qui se sont occupés de la nature des colloïdes, montrent aussi qu'un changement dans le degré de dispersion de la phase dispersée agit d'une façon radicale sur la viscosité des émulsides en général, la viscosité augmente quand le degré de dispersion décroit. C'est pourquoi l'on peut prévoir que, si nous ajoutons à un vernis colloidal du type émulsif un dissolvant véritable pour sa phase dispersée, ce qui augmente son degré de dispersion, la viscosité diminue. On trouve de tels dissolvants parmi les corps tels que les acides résiniques ou l'huile de lin acide, qui dissolvent véritablement des quantités considérables des huiles fortement polymérisées qui se trouvent dans les vernis. Le tableau III ci-dessous montre le changement radical qui se produit quand on ajoute un de ces corps dans un vernis contenant des matières colloidales solubles dans ces corps. Tableau III Viscosité Viscosité Huile ajoutée –– -^– Huile ajoutée •– »/o 0 A B o/8 a |t 0 i3-,r&gt; ,5 137,5 83,7 118,7 1 ii3,i 126,2 77,5 117, "i 2 ioo/&gt; r.»i,°&gt; i 7 – 110, j 3. 91, -i uo,o La courbe A indique le changement de viscosité produit sur un vernis d'huile de bois surchauffé qui contient, sans aucun doute, une quantité considérable de colloïdes la courbe U montre au contraire le très petit effet produit par la même addition sur un vernis de composition plus normale. Cette méthode d'addition d'un dissolvant des produits polymérisés, suivie de l'observation d'un changement dans la viscosité, peut donner beaucoup de renseignements sur la nature physique de la solution qu'entraîne le vernis pour les auteurs, la nature physique a plus d'importance au point de vue des caractéristiques pratiques du vernis, que la composition chimique des produits qu'il contient. Nous avons Nu plus haut que l'addition d'un dissolvant convenable change le type de la solution existant dans le vernis, c'est à dire le
137,5 83,7 118,7 1 ii3,i 126,2 77,5 117, "i 2 ioo/&gt; r.»i,°&gt; i 7 – 110, j 3. 91, -i uo,o La courbe A indique le changement de viscosité produit sur un vernis d'huile de bois surchauffé qui contient, sans aucun doute, une quantité considérable de colloïdes la courbe U montre au contraire le très petit effet produit par la même addition sur un vernis de composition plus normale. Cette méthode d'addition d'un dissolvant des produits polymérisés, suivie de l'observation d'un changement dans la viscosité, peut donner beaucoup de renseignements sur la nature physique de la solution qu'entraîne le vernis pour les auteurs, la nature physique a plus d'importance au point de vue des caractéristiques pratiques du vernis, que la composition chimique des produits qu'il contient. Nous avons Nu plus haut que l'addition d'un dissolvant convenable change le type de la solution existant dans le vernis, c'est à dire le fait passer de l'état colloïdal à l'état de vraie solution de plus, nous avons antérieurement indiqué comment ces deux types de vernis se différencient nettement par leurs courbes température-viscosité. Une preuve simple est à notre portée, en ce qui concerne la nature du changement que nous avons produit dans le vernis U du tableau III. Nous pouvons prendre le coefficient de température de la viscosité de ce vernis avant et après l'addition du dissolvant actif. Si notre théorie est juste, nous nous attendrons à ce que la graphique viscosité-température soit une ligne droite avant l'addition du dissolvant, une ligne courbe après. Tableau IV Viscosité Viscosité Température H, B, Température Bt B, 13°. 130 140 °. 60,0 63,~ 115, 135,0 10,0 120,3 20°. 20, 30, 60, 30' 67,5 68,6 Ceci est bien le cas, comme le montrent les nombres du tableau IV, où B, est la courbe viscosité-température du vernis avant toute addition, et h la courbe après addition d'huile de lin acide. Ceci est, croyons-nous une preuve véritable et définitive de l'existence de solutions colloïdales dans les vernis de cette espèce, et du changement que l'on peut produire par l'emploi de diluants actifs. Une autre utilisation des déterminations de viscosité
vernis U du tableau III. Nous pouvons prendre le coefficient de température de la viscosité de ce vernis avant et après l'addition du dissolvant actif. Si notre théorie est juste, nous nous attendrons à ce que la graphique viscosité-température soit une ligne droite avant l'addition du dissolvant, une ligne courbe après. Tableau IV Viscosité Viscosité Température H, B, Température Bt B, 13°. 130 140 °. 60,0 63,~ 115, 135,0 10,0 120,3 20°. 20, 30, 60, 30' 67,5 68,6 Ceci est bien le cas, comme le montrent les nombres du tableau IV, où B, est la courbe viscosité-température du vernis avant toute addition, et h la courbe après addition d'huile de lin acide. Ceci est, croyons-nous une preuve véritable et définitive de l'existence de solutions colloïdales dans les vernis de cette espèce, et du changement que l'on peut produire par l'emploi de diluants actifs. Une autre utilisation des déterminations de viscosité qui a de l'importance pour les fabricants est l'observation des changements qui se produisent pendant le vieillissement. Le sens de ces changements complexes qui se produisent est toujours resté obscur, parce que les variations des constantes habituellement déterminées n'étaient pas suffisantes pour expliquer les différences radicales observées pendant le brossage, le séchage et le lustrage. L'examen de vernis de types radicalement différents pendant des périodes de vieillissement de quelques mois, et parfois de plusieurs années, dans ce laboratoire, a montré que dans beaucoup de cas le changement des propriétés doit être dû à un changement graduel dans le degré de dispersion du corps colloïdal présent. On trouve un exemple typique de ceci dans un vernis noir du Japon qui, quand il est mal cuit, a une viscosité qui s'élève de la valeur initiale de 83 à la valeur finale de 115 en un mois. La viscosité de ce corps lourd est bien diminuée par l'addition de quelque solution de résine, qui est un dissolvant pour l'asphalte employé. La présence d'asphalte dans la solution colloidale est sûre, et le changement graduel dans le degré de dispersion est indubitablement la cause de l'accroissement constant de viscosité. Une petite modification dans la méthode
le séchage et le lustrage. L'examen de vernis de types radicalement différents pendant des périodes de vieillissement de quelques mois, et parfois de plusieurs années, dans ce laboratoire, a montré que dans beaucoup de cas le changement des propriétés doit être dû à un changement graduel dans le degré de dispersion du corps colloïdal présent. On trouve un exemple typique de ceci dans un vernis noir du Japon qui, quand il est mal cuit, a une viscosité qui s'élève de la valeur initiale de 83 à la valeur finale de 115 en un mois. La viscosité de ce corps lourd est bien diminuée par l'addition de quelque solution de résine, qui est un dissolvant pour l'asphalte employé. La présence d'asphalte dans la solution colloidale est sûre, et le changement graduel dans le degré de dispersion est indubitablement la cause de l'accroissement constant de viscosité. Une petite modification dans la méthode de fabrication donne un produit dont la viscosité tombe de la valeur de 115 à celle de 74 en un mois la viscosité demeure alors constante pour cette valeur. Le deuxième produit ne montre qu'un faible changement de viscosité quand on lui ajoute un dissolvant actif. On trouve un autre exemple des deux types de modifications possibles, à savoir augmentation ou diminution du degré de dispersion, dans les recherches sur la viscosité d'huile de lin lithographique pendant son vieillissement. Il est possible, par un traitement convenable, de produire des huiles dont la viscosité augmente ou diminue avec le temps. Un échantillon, par exemple, avait une viscosité initiale de 57. Elle tomba à la valeur de 56; au bout d'un mois, et resta dans cet état pendant quelques temps. Une huile, différant à un certain point de celle-ci, avait une viscosité initiale de 68 elle augmenta jusqu'à la valeur de 80 en un mois elle resta alors constante. La deuxième huile était considérablement plus active vis-à-vis des pigments que la première, et ne pouvait être considérée comme aussi bonne que peinture et support d'émail. Toutefois, on doit remarquer qu'en modifiant un peu la méthode de cuisson, on obtenait un produit plus
exemple des deux types de modifications possibles, à savoir augmentation ou diminution du degré de dispersion, dans les recherches sur la viscosité d'huile de lin lithographique pendant son vieillissement. Il est possible, par un traitement convenable, de produire des huiles dont la viscosité augmente ou diminue avec le temps. Un échantillon, par exemple, avait une viscosité initiale de 57. Elle tomba à la valeur de 56; au bout d'un mois, et resta dans cet état pendant quelques temps. Une huile, différant à un certain point de celle-ci, avait une viscosité initiale de 68 elle augmenta jusqu'à la valeur de 80 en un mois elle resta alors constante. La deuxième huile était considérablement plus active vis-à-vis des pigments que la première, et ne pouvait être considérée comme aussi bonne que peinture et support d'émail. Toutefois, on doit remarquer qu'en modifiant un peu la méthode de cuisson, on obtenait un produit plus visqueux (viscosité initiale de 143) dont la viscosité restait approximativement constante, n'augmentant que de trois unités pendant un vieillissement de plus de trois mois. Les variations d'autres caractéristiques physiques ou chimiques qui accompagnent ce changement intéressant de viscosité de l'huile de lin lithographique ont été étudiées plus à fond, et d'autres renseignements seront publiés aussitôt que les résultats seront complets. Avec beaucoup de vernis, de grands changements dans la viscosité se produisent pendant les premières heures. On a souvent été surpris du fait suivant: si dans une fournée de vernis, on prélève et on étudie un échantillon tant qu'il est chaud, il n'a pas la viscosité que possédera la fournée entière quand elle sera refroidie, soit 24 heures après environ. Un échantillon prélevé dans un bain neuf et refroidi brusquement montre presque invariablement une viscosité inférieure à celle que prend plus tard la fournée entière, quand elle est revenue à la température de la salle. Ceci est, sans aucun doute, simplement le cas extrême du phénomène général qui se produit pendant le vieillissement du vernis. En général, l'examen du processus de vieillissement montre qu'avec des vernis stables, la viscosité atteint une valeur constante au bout d'un mois environ. Si la
d'autres renseignements seront publiés aussitôt que les résultats seront complets. Avec beaucoup de vernis, de grands changements dans la viscosité se produisent pendant les premières heures. On a souvent été surpris du fait suivant: si dans une fournée de vernis, on prélève et on étudie un échantillon tant qu'il est chaud, il n'a pas la viscosité que possédera la fournée entière quand elle sera refroidie, soit 24 heures après environ. Un échantillon prélevé dans un bain neuf et refroidi brusquement montre presque invariablement une viscosité inférieure à celle que prend plus tard la fournée entière, quand elle est revenue à la température de la salle. Ceci est, sans aucun doute, simplement le cas extrême du phénomène général qui se produit pendant le vieillissement du vernis. En général, l'examen du processus de vieillissement montre qu'avec des vernis stables, la viscosité atteint une valeur constante au bout d'un mois environ. Si la viscosité continue à croître d'une façon considérable pendant un temps très long, on peut craindre d'avoir des ennuis avec le vernis, car on a généralement trouvé que cet accroissement durait pendant un temps très long, jusqu'à ce que, finalement, la consistance du vernis soit telle que l'on ne puisse plus s'en servir pour les usages habituels. Les résultats cités plus haut ont montré, d'une façon très rapide, quelques-uns des intérêts que présentent les déterminations de viscosité. Ils ne veulent dire, en aucune façon, que ce soient là les seules directions dans lesquelles ces déterminations aient de l'importance. Ils indiquent simplement que l'étude continuelle de facteurs analogues à ceux-ci pourront apprendre aux fabricants de vernis la nature générale des produits entrant dans les différents corps qu'ils fabriquent, et leur montrer dans quel sens les changements de la nature physique des constituants agissent sur les caractéristiques pratiques qu'ils essayent d'obtenir. Le fait généralement reconnu que le séchage du vernis est intimement lié au phénomène de la formation de gelée, montre l'importance que présente une connaissance approfondie de la nature et de la quantité de matière colloidale qui se trouve dans le vernis liquide. Cette étude et celle d'autres facteurs finissent par être
s'en servir pour les usages habituels. Les résultats cités plus haut ont montré, d'une façon très rapide, quelques-uns des intérêts que présentent les déterminations de viscosité. Ils ne veulent dire, en aucune façon, que ce soient là les seules directions dans lesquelles ces déterminations aient de l'importance. Ils indiquent simplement que l'étude continuelle de facteurs analogues à ceux-ci pourront apprendre aux fabricants de vernis la nature générale des produits entrant dans les différents corps qu'ils fabriquent, et leur montrer dans quel sens les changements de la nature physique des constituants agissent sur les caractéristiques pratiques qu'ils essayent d'obtenir. Le fait généralement reconnu que le séchage du vernis est intimement lié au phénomène de la formation de gelée, montre l'importance que présente une connaissance approfondie de la nature et de la quantité de matière colloidale qui se trouve dans le vernis liquide. Cette étude et celle d'autres facteurs finissent par être un travail aussi instructif que possible, et remboursant bien le temps et l'argent dépensés pour elles, car elles donneront au producteur la possibilité d'établir les formules des vernis, et lui indiqueront les traitements à chaud qui fourniront des vernis complets ayant justement, pratiquement, les caractéristiques qu'il désire. ACADÉMIE DES SCIENCES Séance du 12 janvier. – Les observations de Lalande à la place du Palais Royal et au Collège de France. Note de M. Sigourdin. -'Sur la distribution et la migration du cuivre dans les tissus des plantes vertes. Note de MM. MAgUIUE et Dhornussy. Le cuivre est chez les végétaux un élément essentiellement diffusible et migrateur au même titre que ceux dont ils se nourrissent et qu'il suit dans leurs déplacements. – Sur une méthode de mesure de la transparence atmosphérique. Note de M. Blosdel. M. LE Prince de Monaco fait hommage à l'Académie du fascicule 52 des résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht, par Louis Houle. MM. Lacroix, Viollat et Roux sont désignés pour faire partie du Conseil Supérieur des stations agronomiques et des laboratoires agricoles. M. Léon Albeau demande l'ouverture d'un pli cacheté contenant un mémoire intitulé Trajets polyphasés. M. Quatremaine est désigné pour représenter l'Académie
Séance du 12 janvier. – Les observations de Lalande à la place du Palais Royal et au Collège de France. Note de M. Sigourdin. -'Sur la distribution et la migration du cuivre dans les tissus des plantes vertes. Note de MM. MAgUIUE et Dhornussy. Le cuivre est chez les végétaux un élément essentiellement diffusible et migrateur au même titre que ceux dont ils se nourrissent et qu'il suit dans leurs déplacements. – Sur une méthode de mesure de la transparence atmosphérique. Note de M. Blosdel. M. LE Prince de Monaco fait hommage à l'Académie du fascicule 52 des résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht, par Louis Houle. MM. Lacroix, Viollat et Roux sont désignés pour faire partie du Conseil Supérieur des stations agronomiques et des laboratoires agricoles. M. Léon Albeau demande l'ouverture d'un pli cacheté contenant un mémoire intitulé Trajets polyphasés. M. Quatremaine est désigné pour représenter l'Académie à la cérémonie qui aura lieu au Trocadéro, en l'honneur des mutilés et réformés de la guerre, le dimanche 1er février. M. le Secrétaire perd sa voix et indique parmi les pièces imprimées de la Correspondance, la traduction des Annual Reports of the Progress of Chemistry for 1918. Vol. XV issue by the Chemical Society. Sur les progrès de la chimie en 1918, par M. André Lemaire; 2° L'essor des industries chimiques en France, Ressources et avenir de ces industries, par Eug. Ghanhougik. Sur les nombres de Fermat. Note de M. Léon Poincaré. Les retards absolus dans le phénomène de Kerr, par M. Palmieri. Sur la dilatation des alliages cuivre-antimoine, par M. Paul Brochot. La dilatation des alliages cuivre et antimoine ne présente qu'une différence assez faible entre ceux qui sont recuits et ceux qui ne le sont pas. Un certain nombre d'alliages compris entre 40 et 30 % d'antimoine éprouvent pour une certaine température un accroissement de volume considérable qu'il est impossible de confondre avec des fissures qui se produisent dans certains d'entre eux. La transformation est réversible l'augmentation est en relation avec la composition de l'alliage. Le maximum a lieu pour 36,5 % d'antimoine correspondant au produit défini